H. Beckurts, Beiträge zur Kenntniss der Carbonate des Magnesiums. 433 
Der von mir auf Magnesia alba verarbeitete Dolomit stammte 
resp. aus den Gruben bei Diez im Lahnthal (I. und II.) und dem 
Kalkwerk Alshausen bei Wetzlar (III.) und besass vor dem Glühen 
die folgende Zusammensetzung: 
T: II, III. 
Caleiumearbonat .. . . 54,59 53,58 525 
Magnesiumcarbonat . . 44,67 42,63 42,5 
Eisenoxyd und Thonerde 0,42 0,81 3,5 
Thon, Sand, Kieselsäure 0,44 2,35 1:5 
SR ET a BR 13 0,63 — 
100,60 100,00 100,00. 
Längeres Liegen des schon schwach geglühten Materials 
beeinträchtigt seine Verwendbarkeit durchaus nicht. Von mir 
wurde beispielsweise geglühter Dolomit (der anfangs gänzlich frei 
von Kohlensäure war) 14 Tage nach dem Brennen verarbeitet, 
welcher dann reichlich Kohlensäure angezogen und die folgende 
Zusammensetzung hatte: 
Kohlensaures Calcium. . 56,07 
Kalk (BaOyina rn. JB 
Kohlensaures Magnesium 1,39 
Magnesia (MgO) . . . 27,84 
Sand, Eisenoxyd . . . 1,00 
Wasser‘ \ „14V vera: 2328 
100,00. 
Begreiflicherweise ist ausser der Reinheit des Dolomits und 
der des zur Fabrication verwandten Wassers auch diejenige der 
Kohlensäure nicht ohne Einfluss auf die Güte des Präparates. In 
der schon erwähnten Fabrik zu Bad Nauheim wird eine sehr 
reine Kohlensäure verwandt, welche in der Umgebung der Fabrik 
der Erde entströmt. 
Aehnlich, wie der Gehalt an Kohlensäure in den Nauheimer 
Soolquellen wechselt, sind auch die der Erde dort entströmenden 
Mengen von Kohlensäure erheblichen Schwankungen unterworfen. 
Diese Differenzen sind nicht unabhängig von der herrschenden Wit- 
terung. Nach meinen Erfahrungen begünstigt hohe Temperatur 
bei geringem Luftdruck das Ausströmen des Gases, während hoher 
Barometerstand und niedrige Temperatur diese oft gänzlich auf- 
hebt. So fand bei einem Barometerstand von 770 mm. und einer 
Arch. d. Pharm. XVIIT. Bds. 6. Heft, 28 
